( 466 ) 



MÉMOniES PRÉSENTÉS. 



PHYSIQUE. — Suite de recherches sur les courants secondaires, et leurs 

 applicalions. Mémoire de M. G, Planté. (Extrait par l'auteur.) 



(Commissaires : MM. Fizeau, Edm. Becquerel, Jamin.) 



« En poursuivant l'étude des phénomènes présentés par les couples 

 secondaires à lames de plond), j'ai été conduit aux observations sui- 

 vantes : 



» La modification chimique des électrodes, qui constitue la source du 

 courant secondaire, est rendue plus complète par des alternatives conve- 

 nablement ménagées d'action du courant principal dans les deux sens et 

 de repos entre cette double action. 



» Par l'action successive du courant principal dans les deux sens, les 

 dépôts d'oxyde formé se réduisent, puisse recomposent de nouveau, et les 

 électrodes se trouvent ainsi modifiées dans leur constitution moléculaire, 

 non-seulement à leur surface, mais peu à peu jusque dans leur profontleur, 

 sans s'altérer, pour cela, dans le liquide; car des couples secondaires fonc- 

 tionnent, depuis de longues années, avec les mêmes lames de plomb et le 

 même liquide (l'eau acidulée par l'acide sulfuriqne), sans avoir perdu leur 

 faculté d'emmagasiner le travail chimique delà pile principale, fjoiu de là, 

 les effets vont sans cesse en croissant d'intensité. 



» Par le repos, les dépôts, formés à la surface des lames, de métal oxydé 

 ou de métal réduit, acquièrent une texture cristalline et luie forte adhé- 

 rence qui contribuent à protéger les dépôts sous-jacents tendant à se for- 

 mer sous l'action continuée du courant primaire. 



» Cet ensemble d'opérations, que j'ai désigné sous le nom de formation 

 des couples secondaires, consistant à les former ou à les vieillir, pour obte- 

 nir des dépôts d'une plus grande épaisseur, permet de produire, lorsqu'on 

 les décharge, des effets calorifiques de plus en plus prolongés. 



» Un couple secondaire à lames de j)lomb, ayant moins d'iui demi-mètre 

 carré de surface, convenablement forme, peut, après avoir été chargé par 

 deux éléments de Bunsen, rougir un fil de platine de i millimètre de dia- 

 mètre, pendant vingt minutes, et un fil de^ de millimètre de diamètre, 

 pendant une heure environ, sans aucune communication avec la soiuce 

 primaire, et même quarante-huit heures après avoir été chargé. 



» Une batterie de i j mètre carré de surface, également bien formée. 



